Judul: Pengujian kayu sebagai bahan baku gitar elektrik industri rumah tangga: studi kasus di PT. Summer Tirtaloka
Abstrak: Industri musik merupakan salah satu industri kreatif yang memiliki potensi cukup besar mengingat pangsa pasar musik lokal bisa mencapai 80 persen dibandingkan musik asing. Alat musik gitar merupakan salah satu alat musik yang banyak diproduksi. Dalam vivanews (2009) disebutkan bahwa ekspor alat musik buatan Indonesia, terutama alat musik piano dan gitar, merupakan yang terbesar di dunia. Gitar terbagi menjadi dua jenis, yaitu gitar akustik dan gitar elektrik. Gitar elektrik terbagi atas semiholo dan solid badan (body) gitar. Pada gitar elektrik terdapat penambahan komponen pickup untuk mengubah bunyi atau getaran dari string gitar menjadi arus listrik yang akan dikuatkan kembali dengan menggunakan seperangkat amplifier dan loud speaker. Kebutuhan akan gitar dengan suara yang kuat semakin nyata di era big band, ditandai dengan semakin berkembangnya orkestra-orkestra jazz pada tahun 1930 dan 1940. Kayu sebagai bahan baku pembuatan alat musik gitar elektrik memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas gitar elektrik. Oleh karena itu perlu dikaji karakteristik fisis, mekanis, dan akustik kayu yang digunakan dari bahan baku gitar serta kualitas dari produk gitar tersebut. Bahan yang digunakan adalah tiga gitar elektrik yang diproduksi oleh PT.Summer Tirtaloka serta lima jenis kayu yang menjadi bahan baku ketiga gitar tersebut. Kayu-kayu tersebut adalah mahoni, sungkai, sonokeling, maple, dan plywood basswood. Pengujian yang dilakukan adalah sifat akustik dengan uji gelombang sonik dan ultrasonic (sound damping, koefisien akustik, dan kecepatan suara), sifat mekanis (modulus of elasticity dan modulus of ruture), sifat fisis (kadar air, kerapatan, dan berat jenis), dan pengujian kualitas suara gitar (sifat sustained dan intensitas suara). Hasil penelitian menunjukkan kadar air kayu yang digunakan berkisar antara 11%-14%. Bagian body gitar (kayu sungkai, mahoni, dan plywood) memiliki kerapatan, berat jenis, MOR, dan sound damping yang lebih rendah dari bagian neck (kayu maple) dan fingerboard (kayu sonokeling). Kekakuan lentur (MOE) statis dan dinamis kayu yang digunakan pada bagian body, neck dan fingerboard gitar elektrik mempunyai nilai yang hampir sama. Koefisien akustik kayu pada body gitar elektrik mempunyai nilai yang lebih tinggi dari bagian neck dan fingerboard. Pengujian kualitas gitar berdasarkan sifat sustained dan intensitas suara, diketahui bahwa ketiga gitar yang diproduksi oleh PT. Summer Tirtaloka mempunyai kualitas yang sama dengan tiga gitar komersial yang dijual di pasaran.
Keyword: Amplifier, Sound damping, Modulus of elasticity, Tuning machines, Fingerboard

Judul: Pengujian kualitas akustik gitar "Akustik" industri rumah tangga: studi kasus di PT. Summer Tirtaloka
Abstrak: Kebutuhan akan kayu cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya industri perkayuan dan ilmu tentang kayu. Salah satu kegunaan kayu adalah sebagai bahan baku pembuatan alat musik. Salah satu industri pembuatan alat musik yang banyak diminati adalah industri pembuatan gitar. Hal ini dikarenakan gitar merupakan salah satu alat musik yang mudah penggunaannya sehingga alat musik ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Alat musik gitar komersil umumnya diuji kualitas akustiknya. Sementara itu pada industri skala rumah tangga hingga menengah jarang melakukan pengujian terhadap bahan baku dan produk alat musiknya. Untuk itu perlu dilakukan kajian khusus tentang kualitas akustik gitar ”akustik” pada industri rumah tangga, termasuk bahan baku yang digunakan. Bahan baku kayu untuk gitar yang digunakan dalam pembuatan gitar akustik di PT. Summer Tirtaloka terdiri dari 5 jenis kayu yaitu mahoni (Swietenia mahagoni), sonokeling (Dalbergia latifolia Roxb.), merbau (Intia bijuga O. Ktze), cedar (Cedrela odorata L.), dan kayu lapis yang tersusun dari kayu spruce ( Picea sitchensis) pada lapisan atas dan lapisan bawahnya dan nyatoh (Palaquium spp.) pada bagian tengahnya. Bahan ini digunakan sebagai bahan baku untuk pengujian kualitas akustik bahan baku gitar ”akustik”. Sedangkan untuk pengujian kualitas akustik gitar ”akustik” hasil produksi PT. Summer Tirtaloka, digunakan tiga buah gitar akustik hasil produksi dari PT Summer Tirtaloka. Selain itu digunakan juga 3 buah gitar komersil dan gitar hasil penelitian lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian sifat akustik pada kelima jenis kayu adalah untuk nilai sound damping berkisar antara 0,09-0,43. Sedangkan nilai koefisien akustik berkisar antara 465-1084. Dan nilai kecepatan suara berkisar antara (3308-6132) m/detik. Untuk pengujian sifat fisis dapat diketahui bahwa untuk nilai kadar air berkisar antara (11,41-13,59)%. Sedangkan nilai kerapatan yang diperoleh dari pengujian ini berkisar antara (0,45-0,95) g/cm³. Dan untuk nilai berat jenis berkisar antara 0,40-0,84. Untuk pengujian sifat mekanis, nilai MOEd berkisar antara (54303-325368) kg/cm². Sedangkan untuk nilai MOEs berkisar antara (68169-185707) kg/cm². Nilai MOEd lebih besar 7,88 % bila dibandingkan dengan nilai MOEs. Dan untuk nilai MOR berkisar antara (637-1342) kg/cm². Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pada pengujian sifat akustik kayu, jenis mahoni memiliki nilai sound damping tertinggi sedangkan nilai sound damping terendah terdapat pada jenis merbau dan cedar. Untuk nilai koefisien akustik tertinggi terdapat pada jenis kayu lapis sedangkan nilai koefisien akustik terendah terdapat pada jenis merbau. Mahoni memiliki nilai kecepatan suara 40 tertinggi, sedangkan cedar memiliki nilai kecepatan suara terendah. Bagian body memiliki kualitas akustik yang lebih baik daripada bagian leher karena bagian body memiliki nilai sound damping lebih rendah dan koefisien akustik lebih tinggi. Gitar hasil produksi PT. Summer Tirtaloka memiliki sifat sustained yang tidak berbeda nyata dengan beberapa gitar komersil ataupun gitar buatan lainnya. Rata-rata nilai sustained dari senar ke-1 sampai senar ke-6 memiliki nilai sustained yang semakin meningkat. Nilai intensitas suara pada gitar akustik untuk kunci C berkisar antara (78-88,2) dB. Sedangkan nilai intensitas suara untuk kunci D berkisar antara (82,6-90,4) dB.
Keyword: Sifat akustik, Sifat fisis, Sifat mekanis, Kayu

Judul: Zero-inflated negative binomial models in small area estimation.
Abstrak: The problem of over-dispersion in Poisson data is usually solved by introducing prior distributions which lead to negative binomial models. Poisson data sometime is also suffered by excess zero problems, a condition when data contains too many zero or exceeds the distribution's expectation. Zero Inflated Negative Binomial (ZINB) method can be utilized to solve such problems. This paper demonstrates the adaption of ZINB methods in Small Area Estimation with excess zero data. It is shown that the excess zero problem has substantially influenced the Empirical Bayes (EB) estimates, and the adaption of ZINB methods has improved the precision and reliability of the estimates. Key Words: Small Area Estimation, Zero-Inflation, Poisson-Gamma, Negative Binomial Regression, Empirical Bayes
Keyword: